标题：GB713-2008
简介
GB713－2008　锅炉和压力容器用钢板新标准于2008年9月1日起实施，为便于顾客朋友对新标准的理解，对新旧标准的对照说明如下：
GB713－2008　锅炉和压力容器用钢板与GB713－1997、GB6654－1996整合新旧标准对照
修订项目 新标准修订内容 原标准
一、任务来源 根据国家标准清理整顿结果和国标委下达的国家标准项目计划，对GB713-1997《锅炉用钢板》和GB 6654-1996《压力容器用钢板》进行整合修订。 
二、修订标准原则 参照国际国外标准，将锅炉和压力容器钢板两个国标合并为一个标准。以国外先进标准EN 10028-2：2002作为重要参照对象，以国内当前生产技术水平作为依据。在新标准中引进国际国外标准中通用的、典型的国内已经生产使用的牌号，淘汰原标准中的性能差的、用户不满意的牌号；反映国内冶炼和轧钢技术进步，降低硫、磷等杂质含量，提高钢的纯净度和性能指标，不断完善和提高标准水平，以满足使用要求。 
三、标准主要修改内容说明 
1、标准名称 标准名称 为“锅炉和压力容器用钢板”。 GB713锅炉用钢板GB6654压力容器用钢板
2、范围 标准规定了锅炉和压力容器用钢板的尺寸、外形、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。本标准适用于锅炉及其附件和中常压力容器的受压元件用厚度为3mm～200mm的钢板。扩大了钢板厚度范围。 厚度为6mm～150mm的钢板
3、订货内容 增加订货内容：标准编号；产品名称；牌号；尺寸；交货状态；重量；特殊技术要求（如超声波、提高冲击功指标等） 未规定。
修订项目 新标准修订内容 原标准
4、牌号表示方法 碳素钢和不含铬钼的低合金高强度钢牌号用屈服强度值和“屈”字、压力容器“容”字的汉语拼音首位字母表示。例如：Q245R、Q345R铬钼合金钢牌号表示方法不变，用平均含C量和合金元素字母、压力容器“容”字的汉语拼音首位字母表示。例如：15CrMoR GB713锅炉用钢板　20gGB6654压力容器用钢板20R、16MnR15CrMog、15CrMoR
5、 尺寸、重量及允许偏差 5.1　尺寸范围由于锅炉和压力容器行业发展要求，钢板尺寸规格加大，轧机不断改造更新，引进宽厚板生产线，厚度范围3mm～200mm，钢板宽度加宽到4800mm。5.2 尺寸、外形、重量及允许偏差尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709。厚度偏差直接采用GB/ T709－2006的B类偏差。固定负偏差为0.3mm（B类） 明确指出计算理论重量采用的厚度为钢板允许的最大厚度和最小厚度的算术平均值，钢的密度为7.85g/cm3。与GB/T709－2006一致。 厚度范围：6～120mm最大宽度：3800mm厚度负偏差－0.25mm计算理论重量的钢板厚度计算按厚度附加值。
修订项目 新标准修订内容 原标准
6、牌号 二个标准经过整合，淘汰落后牌号，纳入先进牌号。6.1 合并一些牌号对二标准中按牌号成分和性能的要求，就高不就低的原则进行合并。20g和20R合并后改为Q245R；16Mng、19Mng和16MnR合并后改为Q345R；15CrMog和15CrMoR合并后改为15CrMoR。6.2 淘汰15MnVR、15MnVNR和22Mng15MnVR主要用厚度6～8mm的多层包扎容器，强度波动较大、韧性偏低。取消15MnVR后，可以选用Q345R和370R。 15MnVNR钢板以前主要用于制造氧气球形储罐，现已被强度更高、韧性和焊接性更好的07MnCrMo钢板所取代。关于22Mng，这个牌号的成分性能不合理、不对应。6.3 增加14Cr1MoR和12Cr2Mo1R两个牌号　　 为满足石化行业需求，推进铬－钼钢国产化进程，本标准纳入14Cr1MoY和12Cr2Mo1Y14Cr1MoR是石油化工装置中常用的钢种之一，并在烃化工设备中得到广泛的应用，具有较高的强度，良好的韧性、塑性和抗回火性能。经综合性能检验证明国产14Cr1MoR钢板钢质纯净，杂质少，成分和性能均匀，各向异性小，并有良好的抗层状撕裂性能。 12Cr2Mo1R是国际上通用的热强钢，强度高、韧性和抗氢性能好，适用制造在高温条件下工作的热壁重整、加氢精制反应器及大型化工设备。 牌号经过淘汰，调整合并和增加后，本标准包括的牌号共有9个牌号。新旧标准牌号对照如下： 
新旧标准牌号对照GB713-2008 GB713-1997 GB6654-1996
Q245R 20g 20R
Q345R 16Mng、19Mng 16MnR
Q370R 15MnNbR
18MnMoNbR 18MnMoNbR
13MnNiMoR 13MnNiCrMoNbR 13MnNiMoNbR
15CrMoR 15CrMog 15CrMoR
12 CrMoVR 12 CrMoVg 
14Cr1MoR 
12Cr2Mo1R 
7、化学成分 7.1 　 Q245R： 调整Q245R Mn含量范围， Mn含量下限由0.40%提高到0.50%，有利于降低C含量，提高钢材韧性和改善其它性能。同时取消Si含量的下限，P含量由0.030%降到0.025%，S降到0.015%7.2 　Q345R：19Mng、16Mng和16MnR合并后，C、Mn按原16MnR和16Mng含量。C含量不规定下限。厚度大于60mm的Q345R钢板，碳含量上限可提高为0.22%；厚度大于60mm的Q245R钢板，Mn含量上限可提高为1.20%。降低锅炉钢板的各牌号的P、S含量。7.3 各牌号的其他化学成分按GB713-1997和GB6654。微合金元素规定： “Q245R和Q345R、Q370R钢中可添加微量铌、钒、钛元素，其含量应填写在质量证明书中。上述3个元素含量总和就分别不大于0.05%、0.10%、0.12%。”各牌号化学成分对比情况详见附表1。
修订项目 新标准修订内容 原标准
8、交货状态 18MnMoNb 、13MnNiMoR 、15CrMoR 、14Cr1MoR 、12Cr2Mo1R 、12Cr1MoVR 为正火加回火交货。14Cr1MoR、12Cr2Mo1R的回火温度应不低于680℃，其他牌号的回火温度应不低于620℃ 热轧、控轧式正火。正火加回火回火温度不得低于620℃。
9、力学性能 性能除与化学成分、轧制工艺、交货状态有关外，与厚度也有关。本标准采用GB6654的厚度分档。
附件2。
Q345R　 σb σs δ AKV 　′16MnR　厚度 σb σs δ AKV 3～16 510～640 345 21 0℃　　　　　　6～16　　510～640 345 21 0℃ >16～36 500～630 325 21 34J >16～36 500～630 325 21 31 >36～60 490～620 315 21 >36～60 470～600 305 21>60～100 490～620 305 20 >60～100 460～590 285 　20Q245R　 σb σs δ AKV 　′20R　厚度 σb σs δ AKV 3～16 400～520 245 25 0℃　　　　　　6～16　　400～520 245 25 0℃ >16～36 400～520 235 25 31J >16～36 400～520 235 25 27J >36～60 400～520 225 25 >36～60 400～520 225 25 >60～100 390～510 205 24 　>60～100 391～510 205 24 16Mng　厚度 σb σs δ AKV6～16　510～655 345 21 20℃>16～25 490～635 325 19 27J>25～36 470～620 305 19>36～60 470～620 285 19>60～100 440～590 245 1820g　厚度 σb σs δ AKV6～16　400～530 245 26 20℃>16～25 400～520 235 25 27J>25～36 400～520 225 24>36～60 400～520 225 23>60～100 380～500 205 22
10、制造方法 钢由氧气转炉或电炉冶炼。连铸坯压缩比不小于3. GB713对厚规格板有炉外精炼要求。
11、组批 同一厚度、同一炉号、同一厚度、同一轧制或热处理制度的钢板组成，批重不大于30吨。对质量稳定的生产厂，由国家特种设备检验合格批准后，可以按批准扩大的批重交货。根据需方要求，经供需协议，厚度大于16mm的钢板可逐轧制批进行力学性能检验。 
锅炉板批重不大于25；容器板6～16mm，批重不大于15t，大于16mm批重不大于25t，根据需方要求，经供需协议，厚度大于16mm的钢板可逐轧制批进行力学性能检验。
修订项目 新标准修订内容 原标准
12、取样规定 力学性能取要位置按GB/T2975。对于厚度大于40mm的钢板，冲击试样的轴线应位于厚度四分之一处，根据需方要求，经协议，冲击试样的轴线可位于厚度二分之一处。 容器板有要求。
13、钢板复验 GB/T17505. 容器板GB/T247锅炉板：钢板初验不合时，可再取双倍样进